311 
fundenen und berechneten Zahlen, schon wegen der nicht 
genau eingehaltenen Temperaturen, auch mehr eine zu¬ 
fällige sein mag, so gewinnt die Progression doch einiges 
Insteresse durch di e Eigenschaften, der aus den betreffenden 
Hydraten erhaltenen Oxyde, Eigenschaften, welche in offen¬ 
barer Beziehung zu Temperatur und Wassergehalt stehen. 
Während ausserdem die Hydrate durchaus keine Farben¬ 
scala bilden und sich an Härte und Glanzlosigkeit völlig 
gleichen, so ergiebt sich für die wasserfreien Oxyde : 
Dass die Farbenintensität wächst mit abnehmender 
Temperatur, ebenso die Härte, ebenso der Glanz» 
Farbenintensität, Härte, Glanz der Oxyde und der 
Wassergehalt der betreffenden Hydrate sind also der 
Temperatur, bei welcher letztere gebildet sind, umge¬ 
kehrt proportional. - 
Die Hydrate zeigen, wie alle nicht schleimigen, die 
Erscheinung des Verglimmens nicht, aber die bei 100*^ 
und wenig darunter gebildeten folgende eigenthümliche 
Farbenerscheinungen beim Glühen im Platintiegel: 
Bei dunkler Rothgluth hinterbleibt hell rothbrau- 
nes Oxyd, welches, wenig höher erhitzt, sich hell- 
ziegelroth färbt. Bei beginnender W eissgluth geht die 
Farbe in Hellockergelb über und erst bei heller 
Weissgluth allmählig in Yiolettroth. 
Die sich gelbglühenden Oxyde sind ganz auffallend 
weich und zerreiblich, was den Gedanken an ein besonders 
niedriges spec. Gew. nahe liegend erscheinen Hess. Das 
ist indess nicht der Fall. Die spec. Gewichte säramtlicher 
Oxyde liegen zwischen 5,19 und 5,21. Das allerweichste 
hat also nahezu dasselbe spec. Gew. wie der Eisenglanz 
(welches 5,24 — 5,28 ist) und ein höheres als das des 
Rotheisensteins, welches bei den dichtesten Varietäten 
4,9 ist. 
Auf nassem Wege scheint man aus Oxydsalzen 
Oxyde und Hydrate von den beschriebenen Eigenschaften 
nicht erhalten zu können. Doch lässt sich diess auf 
anderem Wege erreichen. 
Durch Einträgen von basischem Eisenoxydsulphat 
(wie sich solches z. B. aus Vitriollösungen beim Stehen 
